( Ate ) 

 autre de 38 centimetres, la plus grande dimension qui eut ete alors ob- 

 tenue. Mais ces disques, quoique exempts de stries, n'etaient pas irre- 

 prochables: ils contenaient, comme ceux de M. Guinand, des bulles en 

 assez grande quantite, ce qui donne lieu a une legere perte de lumiere; en 

 outre, il n'avait pas encore fabrique de crown-glass; il n'avait done qu'irn- 

 parfaitement resolu le probleme de la fabrication du verre d'optique. 

 M. Bontemps annonce aujourd'hui qu'il est enfin parvenu a fabriquer 

 du flint-glass et du crown-glass exempts de stries, de bulles, et parfaite- 

 mentblancs, et pour qu'on ne soit plus expose, dit-il, a perdre le secret 

 d'une production si importante pour la science, il vient faire connaitre 

 le procede de cette fabrication et tous les details qui en assurent le 



» M. Bontemps commence par clonner l'historique des essais qui ont 

 ete tentes par divers savants et fabricants, depuis la decouverte des lu- 

 nettes achromatiques par Jean Dollond. M. Guinand , quoique etranger 

 aux sciences et a l'art du verrier, est le premier qui ait fabrique du flint- 

 glass exempt de stries. II connaissait ce procede de verrerie qui con- 

 siste a brasser le verre avec une barre de fer, pour faire disparaitre les 

 grosses ondes qui resultent d'un mauvais melange, et il pensa que si Ton 

 pouvait operer mi brassage long-temps prolonge, on detruirait non-seule- 

 ment les ondes mais les stries; et comme on ne peut pas brasser long-temps 

 avec un outil en fer qui s'echauffe et s'oxide , il eut 1'ingenieuse idee de 

 faire un cylindre en terre refractaire, e'est-a-dire de la meme matiere que 

 le creuset, ferme par le bas, ouvert par le haut pour recevoir une barre a 

 crochet avec laquelle il mit le cylindre en mouvement dans le verre: pou- 

 vantainsi substituer plusieurs barres defer a mesurequ'elles s'echauffaient, 

 il opera un brassage aussi long-temps prolonge qu'il voulut, et detruisit les 

 stries. Mais M. Guinand avait laisse dans rincerlitude plusieurs elements 

 du probleme, et ne s'etait pas occupe de la fabrication du crown-glass, 

 fabrication qui presente plusieurs genres de difficultes d'un autre ordre, 

 principalement celles qui resultent de la propension qu'ont a se devitrifier 

 par un refroidissement lent et en grande masse les verres silico-aicalins. 



» Parmi les difficultes qui se rencontrent dans la fabrication du flint- 

 glass aussi bien que du crown-glass , celle d'obtenir ces deux verres exempts 

 de bulles n'est pas une des moindres , et M. Bontemps ne l'avait pas cora- 

 pietement surmontee en 1828. Apres des essais nombreux et diriges prin- 

 cipalement vers un mode particulier de brassage, il a enfin reconnuque 

 Tabsence de bulles resultait de bonnes proportions dans la composition, 



